44 W. C. BROGGER. M-N. KI. 
Allerdings müsste es dann als wahrscheinlich angesehen werden, 
dass die Zusammensetzung des reinen Rutils nicht als Titansäure, TiO,, 
Il 
sondern eher als eine Verbindung (TiO). TiO, aufgefasst werden müsse. 
Auch diese Auffassung ist früher angedeutet worden, nämlich von Prof. 
A. Arzruni (1884)!, und von Prof. P. J. Holmquist (1897; siehe 
weiter unten). Ein Beitrag zur Lösung dieser Fragen soll nun unten 
geliefert werden. 
Ilmenorutil war früher aus Norwegen nicht bekannt. Dann brachte 
1905 Herr Cand. min. C. Hornemann aus einem granitischen Pegmatit- 
gang in Evje Kirchspiel in Sætersdal eine Anzahl recht grosser, meistens 
rauher Krystalle eines schweren, eisenschwarzen Minerals mit grünlich- 
schwarzem Strich. Er hatte dieselben an Ort und Stelle für Columbit 
oder Titaneisen angesehen und deshalb keine grössere Sorgfalt auf 
Suchen nach guten Krystallen verwendet. 
Die Durchmusterung des ganzen Materiales zeigte nun, dass das 
Mineral tetragonal krystallisirt und zwar in Zwillingen nach Jıoı|, aus- 
gezogen nach einer Kante (111) : (111) und häufig mit den übrigen 
Flächen von j111! fehlend, also prismatisch rhombisch aus- 
sehend, und, wie sonst gewöhnlich beim Ilmenorutil und Nigrin aus 
granitischen Vorkommen, am Ende mit Flächen von }roo{ und |r10|, 
vollkommen analog den früher von mir beschriebenen Krystallen von 
Mossit (siehe Fig. 3, Tab. I). Ein grosser Krystall war als ein gewöhn- 
licher tetragonaler Einzelkrystall (mit \roo! und |r11! vorherrschend) 
von Rutil ausgebildet. 
Das sp. Gewicht wurde in reiner Substanz zu 4.70 bis 4.71 bestimmt. 
Dinnschlifte zeigten, dass das Mineral vollkommen homogen war, 
beinahe ganz undurchsichtig, nur in den dünnsten Kanten äusserst schwach 
durchscheinend. 
Einige der kleineren Krystalle zeigten vollkommen ebene Flächen, 
doch zu wenig glänzend, um mit Anlegegoniometer gemessen zu werden; 
die Messungen zeigten eine genaue Übereinstimmung mit den entspre- 
chenden Werthen für Rutil. 
Es schien unter diesen Umständen eine chemische Analyse von 
Interesse; für diese wurde einer der grössten Krystalle (ca. 80 Gramm 
! Zeitschr. f. Kryst. B. VIII, S. 336; er spricht hier den Satz aus, dass ein Chromgehalt 
im Rutil »bloss durch die Annahme... . eines Titantrioxydes, zugleich aber auch 
eines Titanmonoxydes zu erklären sein würde. 
